AGORA : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/agora/

## PENYELIDIKAN STRUKTUR BANGUNAN CAGAR BUDAYA PASAR JOHAR SEMARANG (PROSES AWAL PELAKSANAAN REHABILITASI BANGUNAN CAGAR BUDAYA)
Structure  Investigation  of  the  Cultural  Heritage  Building  Johar  Market  at Semarang (The Initial Process of Implementing the Rehabilitation of Cultural Heritage Buildings)
Sriwati Purnomo 1 , Juniantoro Suryanto 2 , Ivan Sandi Darma 2 , Antonius Ardiyanto 1 1 Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Semarang, Jawa Tengah
2 Institut Teknologi Bandung, Bandung, Jawa Barat
*penulis korespondensi: sriwatipurnomo16@gmail.com

## Sejarah Artikel
● Diterima Juli 2021 ● Revisi
September 2021 ● Disetujui
November 2021 ● Terbit Online Desember 2021

## ABSTRAK
Pasar Johar kota Semarang adalah bangunan cagar budaya bermaterial beton. Terbakar 9 Mei 2015. Kebakaran  tersebut  merusak  elemen  non-struktural  elemen  struktural.Tujuan  dari  penyelidikan  ini adalah  melengkapi  ketidaktersediaan  data  struktur  sebagai  bahan  diskusi  menentukan  proses rehabilitasinya.Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Menjabarkan  secara  detail awal  proses  penyelidikan  struktur  pada  tahun  2017.  Penyelidikan  struktur  inikombinasi  pengujian yang  bersifat  merusak  dan  tidak  merusak,  untuk  menentukan  kondisi  dan  tingkat  kerusakan bangunan  Pasar  Johar.  Hasil  dari  keseluruhan  penyelidikan  ini  akan  menentukan  keberlanjutan konservasi pasar Johar.
Kata Kunci:
● beton bertulang
● cagar budaya
● investigasi bangunan
● uji tidak merusak
● uji yang merusak

## ABSTRACTS
Keywords:
● building investigation
● cultural heritage
● destructive test
● non-destructive test
● reinforced concrete
Johar Market in Semarang is a cultural heritage building made of concrete. Burned May 9, 2015. The fire  damaged non-structural  elements  of  structural  elements.The  purpose  of  this  investigation  is  to complete the unavailability of structural data as a discussion material to determine the rehabilitation process.This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  Describes  in  detail  the  initial  structure investigation  process  in  2017.This  structural  investigation  is  a  combination  of  destructive  and  non- destructive tests, to determine the condition and extent of damage to the Johar Market building. The results of this entire investigation will determine the sustainability of the conservation  of the Johar market.

## Sitasi artikel ini:
Purnomo, S., Suryanto, J., Darma, I., S., Ardiyanto, A. 2021. Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya). Agora : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti. Vol. 19, No. 2, Halaman 131-148 DOI: https://doi.org/10.25105/agora.v19i2.9849
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849

## PENDAHULUAN
Pasar  Johar  adalah  pasar  induk  di  kota  Semarang  yang  usianya  sudah  lebih  dari  80  tahun  dan sudha  ditetapkap  sebagai  Bangunan  Cagar  Budaya  dengan  Nomor  registrasi  RNCB.  20100108. 02.000305 ( http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/ ). Pasar Johar Semarang diresmikan pada 10 Juni 1939.Oleh  arsiteknya  Herman  Thomas  Karsten,  dirancang  atas  wujud  kepedulian  terhadap lingkungan, pemenuhan kesejahteraan pedagang kecil dan kehidupan sehari-hari para pedagang pasar  tradisional  yang  memiliki  prilaku  serta  kebiasaannya  berdagang  dibawah  pohon  dengan cahaya alami dan menghirup udara alami.
Untuk  mencapai  ruang  interior  yang  luas,  rapi,  dan  indah,  Karsten  memilih  sistem  struktur  flat slab  dengan  material  beton  bertulang  awal  yang  membangkitkan  bentuk  alami  dan  memiliki resonansi struktural dengan tumbuhan. Kolom pada bangunan pasar Johar berbentuk dasar segi delapan.  Pada  bagian  atasnya  melebar,  sehingga  bentuknya  menyerupai  cendawan/jamur (Gambar 1). Bentuk dan sistem struktur tersebut mengadopsi sistem yang telah dipatenkan pada tahun 19 05 oleh Claude A.P. Turner (Gasparini, 2002).
Gambar 1 . C.A.P Turner’s “ Mushroom ” flat-slab concept
(Sumber: Gasparini, 2002, 1246)
Sistem  ini  memungkinkan  untuk  membuang  sebagian  besar  kayu  atau  bambu  khas  pasar  lama, yang  menampung  serangga  dan  tikus  dan  dapat  membusuk  dalam  kondisi  basah.  Semua permukaan  dapat  dicuci  secara  efektif.  Atap  beton  dapat  dengan  mudah  dikeringkan  dari  air hujan,  dalam  beberapa  kasus  melalui  pipa  turun  di  kolom,  dan  setiap  kolom  modular  dan  area pendukung  atap  dapat  diatur  ketinggiannya  untuk  memungkinkan  bagian  yang  tumpang  tindih dengan celah untuk menyediakan pencahayaan alami dan ventilasi (Cote et al., 2017).
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Gambar 2. Pasar Johar tahun 1938-1942
(Sumber: Koleksi Tropen Museum De Pasar Djohar c.1940 TMnr 60052564)
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  pedagang  tidak  lagi  berjualan  pada  batas  lapaknya,  ruang kosong  yang  diperuntukkan  bagi  sirkulasi  pembeli  digunakan  untuk  meletakkan  barang dagangannya.  Tangga  yang  seharusnya  bukan  tempat  berjualan  menjadi  tempat  meletakkan barang  dagangan.  Tidak  ada  perhatian  terhadap  kenyamanan,  keamanan  dan  kebersihan  pasar Johar (Gambar 3).
Gambar 3. Sirkulasi pengguna sempit, karena digunakan sebagai tempat berjualan
(Sumber: Krisprantono, 2005)
Standar  pemenuhan  kebutuhan  akan  penghawaan  alami  dan  pencahayaan  alami  tidak  bisa tercapai.  Pedagang  memasang  alat-alat  elektronik  secara  sembarangan,  sehingga  beban  listrik berlebih,  kabel  terpasang  dimana-mana  tanpa  aturan.  Sangat  berbahaya  bagi  semua  pengguna pasar  Johar.  Hal  yang  ditakutkan  pun  terjadi,  pasar  Johar  terbakar  pada  9  Mei  2015. Diduga berasal dari korsleting listrik salah satu toko yang menjadi penyebab kebakaran tersebut (Gambar 4).
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Gambar 4. Kebakaran 9 Mei 2015
(Sumber: https://jateng.tribunnews.com/2015)
Pemerintah  berupaya  mencari  solusi  akan  kondisi  bangunan  pasar  Johar  tentunya  dengan memperhatikan  nilai  sejarah,  umur  serta  kerusakan  yang  telah  dialami  oleh  struktur  bangunan. Diawali dengan diskusi dengan seluruh pihak terkait, pemangku kepentingan dan masyarakat yang perduli  dengan  pelestarian  bangunan  cagar  budaya  pasar  Johar.  Dengan  harapan  pemanfaatan bangunan pasar Johar yang akan datang, harus memperhatikan batas keandalan bangunan serta nilai  penting  sejarah  bangunan  tersebut.  Keputusan  pemerintahuntuk  melakukan  rehabilitasi bangunan  pasar  johar  dirasa  menjadi  langkah  yang  tepat  dan  bijak  dengan  mempertimbangkan nilai sejarah dan teknologi yang berkembang saat ini ( https://regional.kompas.com ).
Kebakaran  tersebut  secara  fisik  merusak  tidak  hanya  elemen  non-struktural  namun  juga berdampak  pada  elemen  struktural  bangunan.  Kerusakan  pada  elemen  struktur  tentunya diperburuk oleh deteriorasi yang terjadi selama bangunan tersebut difungsikan baik akibat beban maupun  aksi  lingkungan.  Proses  perbaikan,  perkuatan  maupun retrofit sebuah  bangunan  cagar budaya tentunya berbeda dengan proses yang sama untuk bangunan umum lainnya (Gambar 5). Sebuah proses konservasi yang melibatkan kiprah semua disiplin ilmu. Langkah sabar dan cerdas kolaborasi keilmuan para ahli disemua bidang adalah awalan proses yang tidak bisa dihilangkan.
Gambar 5. Kondisi bangunan pasca kebakaran (Sumber: Penulis, 2017)
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Konservasi  merupakan  suatu  upaya  untuk  melestarikan  bangunan  atau  lingkungan,  mengatur penggunaan serta arah perkembangannya sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa mendatang sedemikian  rupa  sehingga  makna  kulturalnya  akan  dapat  tetap  terpelihara  (Sidharta  dan Budihardjo,  1989).  Struktural  dasar  struktur  jamur  terdiri  dari  pondasi  tunggal,  satu  kolom  dan atap.  Bisa  menjadi  struktur  tunggal  yang  di  pabrikasi  diluar.  Cara  yang  luar  biasa  untuk menyatukan  unit  tunggal  menjadi  satu  bangunan.  Struktur  kantilever  vertikal,  kantilever  adalah balok dengan penyangga hanya pada satu sisi, lebih dari 50% total massa struktur berada  di sisi atas.  Beberapa  arsitek  terkenal  menggunakan  konstruksi Mushroom  Structures (Lara  Slivnik, 2018).
Memberikan gambaran komprehensif tentang teknik yang terlibat dalam pengujian beton dalam struktur,  Pengujian  Beton  dalam  Struktur  membahas  teknik  yang  sudah  ada  dan  metode  baru, menunjukkan potensi untuk pengembangan di masa depan, dan mendokumentasikannya dengan contoh  ilustratif.  Topik  telah  diperluas  di  mana  kemajuan  signifikan  telah  terjadi  di  lapangan, misalnya penilaian integritas, radar bawah permukaan, penilaian korosi dan tes respons dinamis lokal.  Tren  baru  dalam  peralatan  dan  prosedur,  seperti  kelanjutan  dari  langkah  umum  untuk mengotomatisasi metode pengujian dan perkembangan teknologi digital dan semakin pentingnya pemantauan  kinerja,  dan  mencakup  referensi  standar  yang  baru  dan  diperbarui  (Bungey et  al., 2018).
Secara  umum,  semakin  tinggi  angka  pantul  pada  suatu  permukaan  beton  yang  didapat  melalui rebound  hammer  test menggambarkan  tingginya  kekerasan  atau  kepadatan  permukaan  beton. Hal ini dapat mengindikasikan kualitas permukaan beton dan juga dapat juga digunakan sebagai penilaian kualitas selimut beton (Brencich et al., 2020, Bungey et al., 2006, Malhotra and Carino, 2003, Malhotra, 1976).

## METODE
Penyelidikan  struktur  pasar  Johar  dilakukan  pasca  kebakaran  tahun  2017,  sebelum  pelaksanaan rehabilitasi  bangunan  dimulai.  Pada  bangunan  cagar  budaya  yang  umur  bangunannya  sudah sangat  tua,  diduga  mempunyai  struktur  yang  berbeda  dari  sistem  struktur  terbaru  saat  tahun 2017 yang di syaratkan oleh regulasi terbaru saat itu. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penulisan  kualitatif  deskriptif,  menjelaskan  secara  detail  penyelidikan  struktur  yang  dilakukan pada tahun 2017.
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada proses penyelidikan struktur pasar Johar dilakukan pada elemen pondasi, kolom, plat lantai mezanin  dan  plat  atap.  Seluruh  penyelidikan  dilakukan  dengan  peralatan  modern  yang  sangat teliti.

## 1.1. Metode Penyelidikan Struktur
Hal  yang  harus  diingat  khususnya  sebuah  bangunan  cagar  budaya  adalah  ketidaktersediaan infomasi  terkait  bangunan  itu  sendiri  terlebih  bangunan  tersebut  bukan  sebagai  bangunan museumyang  umumnya  dilakukan  perawatan  secara  rutin  (Gambar  6).  Sehubungan  dengan  hal tersebut penelitian pada Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang, Jawa Tengah tidak hanya ditujukan  untuk  mengetahui  jenis  material  dan  tingkat  kerusakannya  namun  juga  pada  aspek dimensi dan geometri. Penyelidikan struktur secara menyeluruh yang mengkombinasikan teknik pengujian  yang  bersifat  merusak  ( destructive  test )  dan  tidak  merusak  ( non-destructive  test ) digunakan untuk mengetahui kondisi dan tingkat kerusakan bangunan (Bungey et al., 2006).
Gambar 6. Flowchart metode penyelidikan struktur bangunan cagar budaya pasca terbakar (Sumber: Penulis, 2017)
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849

## 1.2. Jenis Pengujian
Pada pembahasan ini akan dijelaskan pengujian yang langsung pada elemen pondasi, plat lantai dan kolom (Tabel 1).
Tabel 1 . Jenis pengujian dan alat yang digunakan No Jenis Pengujian Alat 1 Hammer Test Schmidt Hammer 2 Rebar Scan Cover meter 3 Core Drill Core Drill 4 Chipping Jack hammer 5 Uji tarik tulangan General testing machine 6 Uji kadar klorida Larutan Hg 2+

## 1.2.1. Hammer Test
Hammer test adalah pengujian kualitas (permukaan) dan keseragaman material beton di elemen struktur  berdasarkan  SNI  03-4430-1997  “Metoda  pengujian  elemen  struktur  beton  dengan  alat palu  beton  tipe  N  dan  NR.”  Metoda  pengujian  ini  dilakukan  dengan  memberikan  beban  impak (tumbukan)  pada  permukaan  beton  dengan  menggunakan  suatu  massa  yang  diaktifkan  dengan memberikan  suatu  besaran  energi  yang  telah  ditentukan.  Nilai  pantul  ( rebound  number )  yang timbul setelah terjadi tumbukan dengan permukaan beton benda uji menggambarkan kekerasan atau kepadatan permukaan beton yang diuji. Kekerasan atau kepadatan permukaan beton yang didapat  melalui rebound hammer test dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kualiatas permukaan beton (Bungey et al., 2006).
Secara  umum,  semakin  tinggi  angka  pantul  pada  suatu  permukaan  beton  yang  didapat  melalui rebound  hammer  test menggambarkan  tingginya  kekerasan  atau  kepadatan  permukaan  beton (Tabel 2). Hal ini dapat mengindikasikan kualitas permukaan beton dan juga dapat juga digunakan sebagai penilaian kualitas selimut beton (Brencich et al., 2020, Bungey et al., 2006, Malhotra and Carino, 2003, Malhotra, 1976).
Tabel 2 . Korelasi angka pantul terhadap kualitas permukaan beton Angka pantul Kualitas Beton >40 Sangat baik 30 - 40 Baik 20 - 30 Cukup <20 Buruk Sumber: Brencich et al., 2020, Bungey et al., 2006, Malhotra and Carino, 2003, Malhotra, 1976
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Jenis  hammer  yang  dipakai  untuk  mengevaluasi  kualitas  beton  di  bangunan  pasar  johar  adalah jenis Schmidt  hammer (Gambar  7).  Alat  ini  sangat  berguna  untuk  mengetahui  keseragaman material beton pada struktur. Karena kesederhanaannya, pengujian dengan menggunakan alat ini dapat dilakukan dengan cepat, sehingga dapat mencakup area pengujian yang luas dalam waktu yang singkat.
Gambar 7. Alat untuk hammer test @Proceq (Sumber: https://teknologisurvey.com/)
Alat  ini  sangat  peka  terhadap  variasi  yang  ada  pada  permukaan  beton,  misalnya  keberadaan partikel  batu  pada  bagian-bagian  tertentu  dekat  permukaan  (Bungey et  al., 2006).  Oleh  karena itu, diperlukan pengambilan beberapa kali pembacaan di sekitar lokasi pengukuran, yang hasilnya kemudian  dirata-ratakan.  Untuk  mendapatkan  data  yang  baik,  dilakukan  pengambilan  antara  9 sampai  25  kali  pembacaan  untuk  setiap  daerah  pengujian  seluas  maksimum  300  mm 2 ,  jarak antara  dua  lokasi  pengukuran  tidak  boleh  kurang  dari  20  mm  (SNI  03-4430-1997).  Nilai  angka pantul rebound  hammer  test tergantung  pada  posisi  atau  arah  penempatan  alat hammer pada permukaan  elemen  struktur.  Pada  pelaksanaan  terdapat  lima  cara  penempatan  alat hammer dalam pengambilan data pantulan (Gambar 8).
Gambar 8. Arah penempatan alat hammer (Sumber: Malhotra, 1976)
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Pengujian hammer test di bangunan pasar Johar dilakukan pada elemen struktur kolom dan pelat. Arah tembakan hammer untuk kolom adalah 0 derajat sedangkan untuk pelat adalah 90 derajat (Gambar 9).
Gambar 9. Pengujian hammer test, a) struktur kolom, b) struktur pelat
(Sumber: Penulis, 2017)
Hasil  pengujian  hammer  test  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  kuat  tekan  beton  secara kualitatif ataupun secara kuantitatif. Patil et al., (2015) mengkorelasikan nilai angka pantul yang didapat melalui pengujian Schmidt hammer dapat digunakan untuk menjustifikasi kualitas selimut dan selimut beton.

## 1.2.2. Rebar Scan
Pengujian Rebar Scan adalah pengujian untuk mengetahui posisi tulangan dan ketebalan selimut beton.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut  konfigurasi  tulangan  seperti  jarak  antar  tulangan  dan besar diameter tulangan dapat diprediksi. Penggunaan rebar scanner telah banyak diterapkan di beberapa  dalam  kegiatan  investigasi  bangunan  (Allidred,  1995;  Utsi  and  Utsi,  2004;  Mazumder and Ansary, 2012; Cikrle et al., 2018).
Teknologi yang digunakan adalah the pulse-induction method , dimana metoda ini didasarkan pada induksi  gelombang  elektromagnetik  untuk  mendeteksi  baja  tulangan. Coil pada probe secara periodik  dibebani  arus  gelombang  sehingga  menghasilkan  medan  magnet.  Pada  permukaan bahan yang konduktif akan menginduksi medan magnet dalam arah yang berlawanan. Perubahan yang dihasilkan dalam tegangan ini yang digunakan untuk pengukuran. Baja tulangan yang lebih dekat  dengan probe atau ukuran yang lebih besar akan  menghasilkan medan magnet yang kuat (Bungey et al., 2006).
Pemrosesan  sinyal  selain  membantu  melokalisasi  pembacaan  baja  tulangan,  juga  dapat menentukan  tebal  selimut  beton  dan  mengestimasi  diameter  tulangan.  Metoda  ini  tidak
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
dipengaruhi oleh bahan non konduktif seperti beton, kayu, plastik, batu bata, dll. Namun setiap jenis  bahan  konduktif  dalam  medan  magnet  akan  memiliki  pengaruh  pada  hasil  pengukuran. Cover meter atau Rebar scanner yang digunakan dalam kegiatan investigasi bangunan pasar Johar yakni rebar scan ZBL R-800 (Gambar 10).
Gambar 10 . Rebar scan @ZBL R-800 (Sumber: https://www.zbltest.com)
Spesifikasi  rebar  scanner  ZBL  R-800,  mampu  mendeteksi  tulangan  dari  diameter  6  mm  hingga 50  mm.  Kedalaman  tulangan  yang  mampu  di  deteksi  adalah  hingga  196  mm  untuk  tulangan dengan diameter 50 mm (Tabel 3).
Tabel 3. Spesifikasi  rebar scanner ZBL R-800 Rentang diameter tulangan 6 mm s/d 50 mm Kedalaman selimut beton Rentang pertama Rentang kedua 3 ~ 98 3 ~ 196 Error maksimum untuk kedalaman selimut beton ± 1 mm 6 ~ 56 3 ~ 77 ± 2 mm 58 ~ 69 80 ~ 118 ± 3 mm 70 ~ 98 120 ~ 196 Sumber:  Laporan investigasi, 2017
Hal yang perlu diperhatikan pada alat ini adalah error prediksi selimut beton akan semakin besar jika  diameter  tulangan  semakin  kecil  dan  posisi  tulangan  semakin  dalam  dari  permukaan  beton atau  selimut  beton  semakin  besar.  Namun  dengan  memperhatikan  bahwa  selimut  beton  yang terpasang  baik  pada  struktur  kolom  dan  pelat  adalah  relatif  kecil  yakni  20  hingga  35  mm  maka berdasarkan spesifikasi tersebut keandalan alat ini adalah baik.
Pelaksaan rebar  scan di  struktur  kolom  dan  pelat  bangunan  pasar  Johar.  Untuk  struktur  kolom, pemindaiandilakukan pada kedua arah yakni lateral searah keliling penampang kolom dan vertikal
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
ke atas dan bawah. Pemindaian arah lateral ditujukan untuk mendeteksi dan menghitug jumlah tulangan  longitudinal  kolom.  Sedangkan  untuk  arah  vertikal  bertujuan  untuk  mengukur  jarak antar tulangan sengkang. Pada struktur pelat, proses pemindaian juga dilakukan pada kedua arah yakni  utara-selatan  dan  barat-timur  di  permukaan  pelat.  Hal  ini  terntunya  bertujuan  untuk mengetahui jarak tulangan pelat di kedua arah.
Hasil  pemindaian  dengan  menggunakan rebar  scan disajikan  dalam  bentuk  gambar  penampang elemen  stuktur  yang  berisi  perkiraan  konfigurasi  tulangan  diantaranya  jumlah  tulangan  dan kedalaman  selimut  beton  (Gambar  11).  Sebagai  gambaran,  struktur  kolom  terdapat  8  tulangan longitudinal  yang  tersebar  merata  di  kedelapan  sisi  penampang.  Sedangkan  tulangan  geser berjarak 150 mm. Selanjutnya untuk struktur pelat diketahui menggunakan sistem tulangan dua lapis  (atas  dan  bawah)  dimana  pada  masing-masing  lapisan  tulangan  terpasang  di  kedua  arah (Gambar 12).
Gambar 11. Pengujian rebar scan pada struktur kolom
(Sumber: Laporan Investigasi, 2017)
Gambar 12. Pengujian rebar scan pada struktur pelat
(Sumber: Laporan Investigasi, 2017)
b a
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849

## 1.2.3. Pengambilan Sampel Beton Inti
Pelaksanaan  pengambilan  beton  inti  bertujuan  untuk  mendapatkan  sampel  beton  eksisting  dari suatu elemen struktur bangunan. Peralatan untuk mendapatkan beton ini adalah Coring Machine HILTI (Gambar 13).
Gambar 13 . Coring Machine (HILTI) (Sumber: https://www.hilti.co.id/ )
Ukuran  sampel  beton  inti  yang  didapatkan  melalui  metoda core  drill terdiri  dari  berbagai  jenis ukuran  bergantung  pada  ukuran core  bit yang  digunakan.  Ukuran core  bit yang  umumnya digunakan untuk mendapatkan sampel beton inti adalah 3 in dan 4 in dan terkadang dapat juga menggunakan core bit dengan ukuran yang lebih besar maupun lebih kecil dari ukuran yang telah disebutkan. Pemilihan ukuran core bit ini pada dasarnya bergantung pada ukuran elemen struktur dan ukuran agregat yang digunakan. Penggunaan core bit dengan ukuran yang cukup besar relatif terhadap  ukuran  elemen  struktur  dikhawatirkan  dapat  memberikan  kerusakan  yang  cukup berdampak  pada  kapasitas  elemen  struktur  tersebut.  Selain  itu  juga  terdapat  potensi  resiko kerusakan lainnya seperti terputusnya tulangan pada elemen struktur tersebut pada saat proses pengambilan beton ini.
Penggunaan ukuran core bit yang terlalu kecil relatif terhadap ukuran aggregat juga dikhawatirkan tidak  merepresentasikan  kondisi  beton  sebenarnya  karena  besar  kemungkinan  beton  inti  yang didapat  didominasi  oleh  agregat  dengan  ukuran  yang  relatif  besar.  Pelaksanaan  pengambilan sampel beton inti pada suatu elemen struktur didasarkan oleh peraturan yang tertera pada SNI 03-2492-2002 ”Metode Pengambilan dan Pengujian Beton Inti”.  Sampel beton inti yang telah di ekstrak  pada  masing-masing  elemen  struktur  digunakan  dapat  untuk  mempelajari  kondisi  dan kualitas  material  beton  eksiting  yang  terpasang  di  suatu  bangunan  seperti  yang  dijelaskan  oleh Ong and Nandakumar (1999).
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Pelaksaan pengambilan sampel beton inti dilakukan pada seluruh elemen struktur pada bangunan pasar  Johar,  yakni  pondasi,  kolom  dan  pelat  (Gambar  14).  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kualitas  material  beton  eksisting  baik  setelah  terbakar  seperti  kolom  dan  pelat  maupun  yang selalu bersentuhan dengan air dan tanah seperti pondasi.
Gambar 14. Pelaksanaan core drill, a) Pondasi, b) Kolom, c) Pelat lantai
(Sumber: Penulis, 2017)
Gambar 15. Sampel beton inti (Sumber: Penulis, 2017)
Terdapat  dua  kendala  utama  yang  dihadapi  pada  saat  pelaksaan core  drill , pertama kualitas material  beton  yang  saat  tidak  baik  (agregat  mudah  terlepas  dari  ikatan  mortar)  yang menyebabkan  sampel  tidak  dapat  dikatakan  layak  untuk  diuji  sehingga  perlu  dilakukan pengambilan sampel beton inti kembali di lokasi berbeda pada suatu elemen struktur yang sama sehingga  pastinya  akan  memberikan  kerusakan  tambahan  bagi  elemen  struktur  tersebut.  Yang kedua adalah  adanya  kenyataan  bahwa  terdapat  saluran  air  di  tengah  penampang  di  beberapa penampang  kolom  sehingga  terkadang  didapat  sampel  beton  inti  dengan  panjang  sampel  tidak memenuhi persyaratan untuk diuji, dalam hal ini kurang dari satu kali nilai dimeter (h < D).
b c a
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Dari  sampel  beton  tersebut  (Gambar  15)  selanjutnya  dilakukan  pengujian  kuat  tekan  yang bertujuan untuk mendapatkan kuat tekan aktual dari struktur bangunan eksisting.  Pelaksaan uji tekan sampel beton inti dilakukan berdasarkan SNI 03-3403-1994 ” Metode Pengujian Kuat Tekan Beton  Inti  Pemboran ”.  Nilai  kuat  tekan  rata-rata  untuk  masing-masing  elemen  struktur  pada kolom,  pelat  dan  pondasi  secara  berurutan  adalah  5.32  MPa,  9.10  MPa  dan  14.9  MPa.  Nilai tersebut  cukup  relevan  dengan  mempertimbangan  usia  serta  paparan  suhu  tinggi  yang  terjadi pada struktur bangunan tersebut.

## 1.2.4. Chipping (Kupas Selimut Beton)
Pekerjaan chipping atau pengupasan selimut beton pada bangunan pasar Johar bertujuan untuk mengetahui diameter serta kondisi tulangan khususnya setelah paparan temperatur tinggi. Selain itu chipping juga  dapat  difungsikan  untuk  memverifikasi  ketebalan  selimut  beton  yang  didapat melalui  pengujian rebar  scan .  Dengan  mempertimbangkan  kondisi  bahwa  material  beton  di elemen struktur bangunan Johar umunya mengalami kerusakan akibat paparan temperatur tinggi maka  metoda chipping yang  diaplikasikan  menggunakan  alat  bantu  berupa    palu  dan  pahat. Namun  pada  kasus  dimana  beton  dalam  kondisi  baik  maka  alat  berupa jack  hammer dapat digunakan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  metoda  yang  digunakan  untuk  suatu  pekerjaan chipping tentunya disesuikan oleh kondisi material beton, posisi elemen struktur serta kedalaman posisi tulangan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pelaksanaan pekerjaan chipping di bangunan pasar Johar  hanya  dilakukan  pada  elemen  struktur  kolom  dan  pelat. Chipping tidak  dilakukan  pada pondasi dengan pertimbangkan keamanan struktur dan aspek lingkungan yang terjadi jika selimut beton dikupas. Perlu diingat bahwa pondasi pasar Johar selalu bersentuhan dengan air dan tanah sehingga  resiko  korosi  akan  sangat  besar  terutama  pada  kondisi  tanpa  perlindungan  selimut beton.
Hasil  pekerjaan chipping elemen  struktur  pasar  Johar  pada  gambar  berikut  dapat  dilihat  tebal selimut  beton,  diameter  dan  tipe  tulangan,  jarak  aktual  tulangan,  kondisi  tulangan  serta  detail tulangan  lainnya  seperti  pemutusan  tulangan,  sambungan  lewatan  baik  pada  struktur  kolom maupun pelat (Gambar 16).
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Gambar 16. Pelaksanaan chipping , a) Kolom, b) Pelat lantai (Sumber: Penulis, 2017)

## 1.2.5. Uji Tarik Baja Tulangan
Pelaksanaan  uji  tarik  tulangan  yang  terpasang  di  elemen  struktur  pasar  johar  bertujuan  untuk mengetahui  propertis  mekanik  tulangan  seperti  kuat  leleh  dan  kuat  tarik.  Data-data  tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analasis kekuatan struktur bangunan eksisting sehingga dari analisis  tersebut  desain  perkuatan  dan  retrofit  dapat  ditentukan.  Proses  pengambilan  sampel tulangan  dilakukan  setelah  pekerjaan  chipping  selesai  dilakukan,  sehingga  jenis  tulangan  yang diekstrak  dari  elemen-elemen  struktur  dapat  mewakili  seluruh  jenis  tulangan  yang  terpasang  di bangunan pasar Johar seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.
Sampel  tulangan  yang  diekstrak  dari  struktur  kolom  dan  pelat.  Namun  dengan  memperhatikan bahwa  sampel-sampel  tulangan  banyak  terdapat  mortar  dan  juga  produk  korosi  yang  melekat pada  permukaan  tulangan  maka  persiapan  perlu  dilakukan  sebelum  pelaksanaan  uji  tarik. Pekerjaan persiapan meliputi pembersihan hingga  pengukuran diameter tulangan (Gambar 17).
Gambar 17. Sampel tulangan untuk uji tarik
(Sumber: Penulis, 2017)
b a
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849

## 1.2.6. Uji Kandungan Klorida
Pengujian  kandungan  klorida  bertujuan  untuk  mengetahui  penetrasi  ion  klorida  pada  elemen struktur  khususnya  pada  struktur  kolom.  Keberadaan  ion  klorida  di  dalam  material  beton bertulang  berdampak  negatif  terhadap  durabilitas  tulangan  baja  di  dalam  beton.  Ion  klorida mempu  merusak  lapisan passive  layer dipermukaan  tulangan  yang  berfungsi  melindungan tulangan dari korosi (Elfström, 1980; Ahmad, 2006; Rosas et al., 2014).  Tendensi keberadaan ion klorida pada material beton di bangunan pasar Johar dimungkinkan oleh adanya kerawanan dan fenomena banjir rob di kota Semarang ( https://disaster.geo.ugm.ac.id , https://www.merdeka.com , https://regional.kompas.com ).  Seperti  yang  diketahui  bahwa  banjir rob merupakan fenomena banjir yang diakibatkan oleh meluapnya air laut  hingga menggenangi daratan. Air laut memiliki kandungan klorida yang tinggi baik dalam bentuk garam atau pun ion bebas.  Sehingga  pada  saat  banjir  terjadi,  air  yang  mengandung  klorida  akan  mengkontaminasi struktur bangunan.
Terdapat  tiga  mekanisme  masuknya  klorida  kedalam  beton  diantaranya  serapan,  permeabilitas dan  difusi.  Dengan  mempertimbangkan  bahwa  sumber  klorida  berasal  dari  bajir  rob  (air  laut) maka  mekanisme  yang  sesuai  adalah  serapan  dan  permeabilitas.  Pengukuran  kadar  ion  klorida pada  material  beton  diawali  dengan  pengambilan  beton  inti  dengan  kedalaman  tertentu (umumnya  hingga  pada  kedalam  selimut  tulangan).  Selanjutnya,  proses grinding pada  setiap kedalaman 1 atau 2 cm dilakukan untuk mendapatkan bubuk beton (Gambar 18). Yang kemudian akan diuji dengan proses kimiawi.
Gambar 18. Sampel serbuk beton untuk uji ion klorida
(Sumber: Penulis, 2017)
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849

## KESIMPULAN
Hasil dari beberapa pengujian yang dilakukan menjadi bahan diskusi yang menarik perhatian dari beberapa  pihak  dan  disiplin  ilmu.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  di  berbagai disiplin  ilmu  berhasil  diterapkan  dalam  melakukan  investigasi  dan  penyelidikan  bangunan  cagar budaya  khususnya  setelah  bangunan  tersebut  terbakar.  Diskusi  panjang  membutuhkan  kehati- hatian, kecermatan, kesabaran dan ketelitian dalam mengambil keputusan yang diharapkan tetap menjaga kelestarian dan tidak melemahkan kondisi bangunan cagar budaya. Hal yang tidak kalah penting  adalah  mematuhi  regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia.  Keselamatan  pengguna  menjadi tujuan  utama,  dengan  tidak  meninggalkan  nilai-nilai  penting  pelestarian  pasar  Johar  Semarang. Kerjasama  dunia  industri  dan  pendidikan  juga  diperlukan  khususnya  dalam  pelaksanaan  uji laboratorium.  Laboratorium  yang  independen  dan  telah  terakreditasi  menjadi  syarat  mutlak dalam  mengevaluasi  sampel  uji  sehingga  hasil  yang  diperoleh  dapat  diterima  dengan  baik  oleh semua  pihak.  Dari  hasil  uji  sampel  inilah  pada  akhirnya  disepakati  pasar  Johar  layak  untuk  di rehabilitasi.

## DAFTAR PUSTAKA
4-way reinforcement layout by C.A.P. Turner with 'single reinforced zones' (grey) and the 'lines of weakest section' (Turner 1909).
Ahmad, Z. (2006). Concrete Corrosion, Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control,
Chapter 12.
Allidred,  J.  Improvement  to  the  orthogonal  method  for  determining  reinforcing  bar  diameter using  a  cover  meter.  In  Proceedings  of  the  Sixth  International  Conference  on  Structural Faults and Repair, London, UK, 3–5 July 1995; pp. 11-15.
ASTM  D2113.  (2015).  Standard  Practice  for  Rock  Core  Drilling  and  Sampling  of  Rock  for  Site Exploration. 2015.
Brencich,  A.,  Bovolenta,  R.,  Ghigi,  V.,  Pera,  D.,  Redaelli,  P.  (2020).  Rebound  Hammer  Test:  An Investigation into Its Reliability in Applications on Concrete Structures, Advances in Material Science and Engineering, Volume 2020.
Bungey,  J.H.,  Millard,  S.G.,  Grantham,  M.G.  (2006).  Testing  of  Concrete  in  Structures,  Taylor  & Francis.
Cikrle, P; Anton, O; Kinclova, A; Kocab, D. (2018).  Determining reinforcement coverage using an electromagnetic rebar detector . IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 385.
Clarke, F. E. (1957). Indicator for Chloride Titrations. United States Patent Office.
Penyelidikan Struktur Bangunan Cagar Budaya Pasar Johar Semarang (Proses Awal Pelaksanaan Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya) Purnomo, Suryanto, Darma, Ardiyanto e-ISSN 2622-500X, Vol. 19 No. 2, Desember 2021, Halaman 131-148 DOI: https://dx.doi.org/1025105/agora.v19i2.9849
Cote,  J.,  O’Neill,  H.,  Van  Roosmalen,  P.K.M.,  Jessup,  H.I.  (2017).  The  Life  and  Work  of  Thomas Karsten, Publisher Architectura & Natura.
Gasparini,  D.A.  (2002).  Contributions  of  C.  A.  P.  Turner  to  Development  of  Reinforced  Concrete Flat Slabs 1905-1909. Journal of Structural Engineering , 128(10).
Laporan Investigasi Struktur PT. LAPI Ganeshatama Consulting Institut Teknologi Bandung.
Malhotra V.M. (1976). Testing Hardened Concrete. Non-destructive Methods, American Concrete Institute, Detroit, Michigan, USA.
Malhotra, V.M., and Carino, N. J. (2003). Handbook on Non-Destructive Testing of Concrete, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2nd edition.
Mazumder,  R.K.,  Ansary,  M.A.  (2012).  Application  od  Non-Destructive  Testing  Techniquesfor Structural Condition Assessment in Bangladesh, Proceeding of 1st International Conference on Advances in Civil Engineering, Bangladesh.
Mushroom Structures, Lara Slivnik, tahun 2018.
Ong,  K.C.G.,  Nandakumar,  N.  (1999).  Assessment  and  Interpretation  of  In-Situ  Strength  of Concrete, Durability of Building Materials and Components 8.
Patil,  H.,  Khairnar,  D.,  Thube,  R.  (2015).  Comparative  Study  of  Effect  of  Curing  on  Compressive Strength of Concrete by Using NDT & DT, JSSART, 1(6).
Peraturan  Menteri  PUPR  Nomor  01/PRT/M/2015,  tentang  Bangunan  Cagar  Budaya  yang Dilestarikan.
Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Bangunan Gedung Negara.
Perkembangan  Penggunaan  Beton  Bertulang  di  Indonesia  pada  Masa  Kolonial  (1901-1942),
Berkala Arkeologi, 39(2), November 2019, 201-220.
Totok Roesmanto. (2017). Resilient design in the conservation of Johar market heritage building , IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 99 012008.
Reynolds, J.M. (1997). An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. Wiley.
Rosas,  O.,  Maya-Visuet,  E.,  Castenada,  H.  (2014).  Effect  of  chloride  ions  on  the  electrochemical performance of LDX 2003 alloy in concrete and simulated concrete-pore solutions. Journal of Applied Electrochemistry , Vol. 44.
SNI  03-2492-2002.  (2002).  Metode  Pengambilan  dan  Pengujian  Beton  Inti,  Badan  Standarisasi Nasional.
SNI 03-3403-1994. (1994). Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Inti Pemboran, Badan Standarisasi Nasional.
UU 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.